512 
V. Widtermann. 
Man räumt indessen die Lösche vom Herde weg, und wenn alles Dünneisen 
erkocht hat, auf einen eingehaltenen Eisenstab sich also nur mehr Schlacke anlegt, 
wird diese abgelassen, der Wind ganz eingestellt, der Herd mit Wasser begossen, 
der Deul ausgebrochen, unter dem Hammer gedrückt und in 6 oder 8 Theile ge- 
schrotet, während der Herd wieder für die nächste Charge vorbereitet wird. 
Der Deul, der bei diesem Gange erhalten wird, ist gut geformt, die obere 
Seite desselben, Reinseite genannt, ist bis auf einen kleinen Kranz von der Form 
voll und eben, die untere Seite ist wenig convex, die anderen bilden den Abdruck 
der Abbränder, die Ecken sind durch die darin liegen bleibende Lösche abgerun- 
det. Die Reinseite hat ein hellglühendes metallisches Aussehen, die anderen Seiten 
sehen, da sie von Schlacke mehr durchdrungen sind, matter und fettglänzend, 
oder wie man sich auszudrücken pflegt, haarig aus, daher die untere Seite auch 
Haarseite genannt wird. Unter dem Hammer fällt von einem solchen Deul nur 
anhängende Schlacke ab, die ersten Schläge desselben fallen weich auf, es wird 
Schlacke ausgepresst, die Schrotflächen sind ohne Risse, gleichartig und sehr hell. 
Die folgende Analyse ist von einem schon ausgeheizten fertig geschmie- 
deten Stabeisen. 
I. 7 634 Gramm gaben: 
10-867 Gramm Eisenoxyd, 
0-0244 „ Manganoxydoxydul. 
II. 6-337 Gramm gaben: 
9’ 015 Gramm Eisenoxyd, 
0-0218 „ Manganoxydoxydul. 
Von Silicium, Schwefel und Phosphor wurden die Verbindungen in nicht 
wägbaren Mengen erhalten. 
UI. 7-8665 Gramm gaben: 
0-019 Gramm Kohlensäure. 
IV. 7-454 Gramm gaben: 
0-0115 Gramm Kohlensäure. 
Daraus ergeben sich in : 
I. 
II. 
III. 
IV. 
A. 
B. 
Stabeisen. . . . 
7-634 
6-337 
7-8665 
7-454 
100- 
100- 
Eisen 
7-610 
6-3134 
— 
— 
99-685 
99-629 
Mangan 
0-0176 
0-0157 
— 
— 
0-231 
0-248 
Kohle 
— 
— 
0 0052 
0-0031 
0 066 
0-042 
Silicium 
Spur 
Spur 
— 
— 
Spur 
Spur 
Schwefel .... 
Spur 
Spur 
— 
— 
Spur 
Spur 
Phosphor. . . . 
Spur 
Spur 
Summe 
Spur 
99-982 
Spur 
99-919 
Tritt der Fall ein, dass sich der Frischboden entweder schon beim Aus- 
heizprocesse zu hoch ansetzt, oder baut sich später der Deul besonders in der 
Formnähe bedeutend auf, und ist zugleich die Schlacke im Herde zähflüssig, so 
dass sie sich nicht mehr vom Eisen sondert, und andererseits, indem dadurch das 
Feuer trocken wird, das einschmelzende Eisen nicht mehr genügend vor der zu 
heftigen Einwirkung des Windes schützt, so erfolgt ein grösserer Eisenverbrand, 
der Deul wird schwammig, von Schlacke durchzogen, gibt ein mürbes faulbrü- 
